ET D'BISTOIEE N.^TURELLE. 35, 



laine , peints par S.iuvage & Leguay , don: elle a pu reconnoitre la beauts , 

 1 eclat &c la richelfe dii coloris. 



Paimi les differens avantages qu'il a attribue a fes nouvelles couleurs , 

 celui qui devoir fixer plus particulierement noire attention , parce qu'il eft 

 d'un grand interet pour les arts , c'eft la fixite & I'invraiabilite par le feu , 

 qui dolt detruire tous les obftacles dont I'arr de peindre fiu" la porcelaine a 

 jufqu'ici ete herilfe. Nous avons done porte tous uos foins fur ceite proprieie , 

 iv' voici le refultat de notre examen a cet egard. Dilh a fait peindie deux 

 pal.-ttes de porcelaine en couverte blanche , des principales nuances de fes 

 couleurs, I'une &; I'autre de ces palettes contenant la nicme fuiie d'echantil- 

 lons appliques a I'liuile de lavanSS, avec les memes pinceaux , en mcme 

 ^pailfeur , fous la nieme forme & la meme etendue ; Tune de ces palettes 

 a ete cuite fous nos yeux , dans un moufle , & I'autre confervee fous notre 

 cachet pour la comparer dans fon dtat d'application & de defsechemen: 

 Cmples a la premiere , cuite ou vitriliec. Pour micux juger de la difference oii 

 de I'ldentite des temtes de ces deux inventaires compares , nous avons fair 

 palTer fur une mouie de la largeur des petits carres de chaque couleur rioii 

 cuite , un vernis traiifparent , pour imiter le brillant que devoir donner le 

 feu aux couleurs vitrifiees , & nous avons ete convaincus par I'obfervation la 

 plus attentive Si la plus fcrupuleufc , faite au grand jour, au jour foible &:,i 

 la lumicre , d'une identite prefque parfaite entre les couleurs crues Sc les 

 couleurs cuites ; nous n'y avons trouve d'autres differences que celles que 

 doit neceffairement faire naitre le poll vif & I'eclat brillant doniies par la 

 vitrification; encore cette difference eft -elle nulle quand on compare les 

 couleurs non chauffees , mais couvertes d'un vernis ou d'une fimple couche de 

 blanc d'cEuf, aux memes couleurs fondues par le feu. La clafi'e, a laquelle 

 nous prefentons ces deux inventaires , peut juger par elle-menie de I'exadi- 

 tude du refultat que nous lui offrons ici j il prouve evidemment que les 

 couleurs de Dilh ne changent point par la vitrification , Sc que le fondant 

 qui leur eft ajoute pour en oparer la fufion , n'en affoiblit ni nan altcre en 

 aucune manicre la nuance. Ces palettes contlennent une quantiie de couleurs 

 &: de nuances, fur-tout des jaunes , des rouges de mars , des oranges , des 

 bruns,, des biftres varies , des bleus ', des verts 8c des noirs, qui fuffifent 

 pour toiis'les tons; elles font pleili'es, d'un ton vrai , d'un brillant & d'ua 

 eclat qui ne laiffent rien a 'defirer a I'aitifte. 



On diftiiigue dans la peinture en email Sc en porcehine , ce qa'on nomme 

 des couUurs durcs Sc des couleurs tendrcs. Les premieres s'emploient au 

 premier feu , a une forte chaleur \ les fecondes , qui ne fervent qu'aux der- 

 iiiers feux, font b^aucoup plus fulibles ; elles fe detrairoient par la forte 

 chaleur qui donne a peine leur vrai ton aux couleurs dures. Toutes celles que 

 prepare Sc que nous a montrees Dilh , font de cette derniere efpece , & 

 peuvent ette aecordees de rnaniere a etre employees au-grind ou au premier 



